## JURNAL TEKNIK SIPIL

## Kontribusi Serat Fiber dan Polimer Terhadap Sifat-Sifat Mekanik Beton
Hanafi Ashad 1 , Arsyad Fadhil 2 , Mukti Maruddin 3 , Muhammad Iqbal Haris Irianto 4 , Asda Sugita 5
1,2,3,4,5) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo KM 05 Makassar, Sulawesi Selatan
Email: hanafi.ashad@umi.ac.id, arsyad.fadhil@umi.ac.id, mukti.mukti@umi.ac.id, ryanto_iqbal@yahoo.com, asda.gita@yahoo.com

## ABSTRAK
Beton  merupakan  komponen  bangunan  terbanyak  yang  digunakan  diseluruh  dunia  saat  ini. Berbagai  upaya  dilakukan  guna  mencari  material  pengganti  bahan  penyusun  beton  seperti penggunaan bahan tambah, agar menghasilkan kekuatan maksimal dari beton serta kemudahan dalam pengerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstribusi serat fiber dan polimer terhadap sifat-sifat mekanik beton dan mengetahui seberapa besar persentase optimum serat fiber dan polimer yang menghasilkan kuat tekan dan kuat lentur yang maksimum. Pada penelitian ini menggunakan bahan tambah serat berupa serat fiber jenis polyprophilene dengan variasi serat 0%,  0.25%,  0.50%,  0.75%,  dan  1%  dari  total  volume  beton  yang  digabungkan  dengan  resin polimer  jenis  resin polyeste r  sebesar  20%  dari  total  volume  semen.  Penambahan  serat  dan polimer untuk mengetahui kekuatan tekan beton dan kuat tarik lentur terhadap berbagai variasi serat. Kuat tekan yang dihasilkan pada umur 28 hari yaitu 0% sebesar 30.84 MPa, 0.25% sebesar 33.31 MPa, 0.50% sebesar 34.36 MPa, 0.75% sebesar 35.78 MPa dan 1% sebesar 28.19 MPa. Kuat tarik lentur yang dihasilkan pada umur 28 hari yaitu 0% sebesar 4.314 MPa, 0.25% sebesar 4.517  MPa,  0.50%  sebesar  4.725  MPa,  0.75%  sebesar  5.187  MPa,  1%  sebesar  4.057  MPa. Penggunaan serat fiber optimum yang menghasilkan kuat tekan maksimum terdapat pada variasi serat 0.47% dengan kuat tekan yang dihasilkan sebesar 35.33 MPa.
Kata Kunci : Beton polimer, Beton serat, Teknologi beton

## ABSTRACT
Concrete is the largest building component used throughout the world today. Various attempts were  made  to  find  substitutes  for  concrete  constituent  materials  such  as  the  use  of  added materials,  so  as  to  produce maximum  strength  from  concrete  and  ease  of  workmanship. This study  aims  to  determine  the  contribution  of  fibers  and  polymer  fibers  to  the  mechanical properties of concrete and to determine the optimum percentage of fiber and polymer fibers that produce the maximum compressive strength and flexural strength. In this study, the use of fiber- added materials in the form of polyprophilene fibers with fiber variation of 0%, 0.25%, 0.50%, 0.75%, and 1% of the total volume of concrete combined with polymer resin type polyester resin is  20%  of  the  total  cement  volume.  The  addition  of  fibers  and  polymers  to  determine  the compressive strength of concrete and flexural tensile strength against various fiber variations. The compressive strength produced at 28 days is 0% at 30.84 MPa, 0.25% at 33.31 MPa, 0.50% at 34.36 MPa, 0.75% at 35.78 MPa and 1% at 28.19 MPa. The flexural tensile strength produced at 28 days is 0% at 4,314 MPa, 0.25% at 4,517 MPa, 0.50% at 4,725 MPa, 0.75% at 5,187 MPa, 1% at 4,057 MPa. The use of optimum fiber which produces maximum compressive strength is found in the variation of fiber 0.47% with the resulting compressive strength of 35.33 MPa.
Keywords: Polymer concrete, Fiber concrete, Concrete technology
1. Pendahuluan
Ilmu  pengetahuan  dari  waktu  ke  waktu mengalami  perkembangan  yang  sangat pesat,  salah  satunya  perkembangan tentang industri konstruksi di dunia, tidak terkecuali  Indonesia.  Hal  ini  dibuktikan dengan munculnya beberapa beton yang dimodifikasi  dengan  bahan  tambah berupa  bahan  tambah  kimia  maupun bahan  tambah mineral  sehingga  kualitas beton  di  sektor  industri  konstruksi mengalami peningkatan. Semakin berkembangnya sektor industri konstruksi,  memunculkan  inovasi  yang bertujuan  untuk  mendapatkan  campuran yang baik, seperti penambahan zat adiktif pada campuran beton dengan atau tanpa mengubah  sifat  dan  karakteristik  beton tersebut.  Berbagai  terobosan  baru  telah dilakukan untuk memperbaiki pemforma beton sehingga munculah istilah – istilah seperti  beton  bertulang,  beton  pratekan dan beton serat. Beton serat adalah bahan komposit  yang  cara  pembuatannya ditambahkan serat didalamnya.
Pada  penelitian  ini  menggunakan  bahan tambah  serat  berupa  serat fiber jenis polyprophilene yang digabungkan dengan resin polimer jenis resin polyeste r.  Penambahan  serat  diharapkan dapat  meningkatkan  ketahanan  beton yang berfungsi sebagai penguat didalam beton tersebut. Namun demikian, penambahan  serat  harus  dilakukan dengan mengikuti porsi tertentu, sehingga menghasilkan peningkatan pemforma beton yang optimum.
Penggunaan  variasi  serat  dimulai  dari 0,25%  sampai  1%  dari  volume  adukan beton.
Dalam dunia industri konstruksi, polimer digunakan  sebagai  bahan  pengikat  yang pada  proses  pembuatannya  monomer dicampurkan  langsung  dengan  bahan penyusun lainnya. Beton polimer ditemukan  oleh  Prof.  Ir.  H.  Djuanda Suraatmadja  yang  melakukan  uji  coba sejak  tahun  1975.  Sebagai  material konstruksi,  polimer  dapat  dimanfaatkan sebagai  material  tunggal  contohnya sebagai perekat, pelapis dan cat dan juga
dapat  dikombinasikan  dengan  material lain  menjadi  material  komposit.  Agar dapat  dimanfaatkan  sebagai  material yang  berkontribusi  tehadap  kekuatan struktural  bangunan,  polimer  perlu dimodifikasi  dalam  rangka  pemenuhan syarat  salah  satunya  dari  aspek  sifat mekaniknya.  Atas  dasar  itulah  saat  ini telah  banyak  dikembangkan  komposit polimer  dengan  penambahan    filler seperti serat sebagai penambah kekuatan material polimer.
Penggunaan  polimer  sebagai  material dalam  riset  ini  dimaksudkan  untuk mentransfer
tegangan ke serat, membentuk ikatan koheren, dan
membantu  pengikatan  antara  pasta semen,  agregat  dan  serat  dari  beton tersebut.  Adapun  pada  penelitian  ini penambahan  polimer  adalah  20  %  dari berat semen.
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh  persentase  optimal  dalam penggunaan serat fiber dan polimer beton pada pengujian kuat tekan dan kuat tarik lentur.

## 2.  Metode Penelitian
Secara  umum,  metode  yang  digunakan adalah  penelitian  berbasis  laboratorium. Tahapan awal penelitian yang dilakukan adalah  persiapan  dengan  melakukan pemeriksaan  bahan  untuk  memenuhi standar  persyaratan,  lalu  dilanjutkan dengan  tahapan  perencanaan  campuran dan pembuatan benda uji. Pada penelitian ini  peneliti  menggunakan  bahan  tambah serat Fiber Polypropylene dan  polimer Resin Polyester .
Pada  sampel  akan  dilakukan  pengujian kuat tekan dan kuat tarik lentur. Benda uji yang digunakan adalah berbentuk silinder  untuk  kuat  tekan,  dan  balok untuk kuat tarik lentur. Penggunaan serat Fiber  Polypropylene sebesar  0,25%, 0,50%, 0,75%, dan 1% dari total volume campuran.  Adapun  penggunaan  polimer Resin Polyester ditetapkan  20%  dari volume semen.
Pengujian  dilakukan  pada  saat  beton berumur 7, 14, dan 28 hari untuk uji kuat tekan  dan  28  hari  untuk  uji  kuat  lentur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara  statistik  menggunakan  program Microsoft  Excel .  Output  hasil  pengujian menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan  mengenai  berapa  kadar optimum  dalam  penggunaan  serat Fiber Polypropylene dan polimer Resin
Polyester yang menghasilkan kuat tekan dan kuat tarik lentur yang maksimum.
Tabel 1. Jumlah dan kode benda uji kuat tekan
No. Variasi serat fiber Kode benda uji Umur beton (28 hari) Jumlah (buah) 1 0% KT-1 3 15 2 0.25% KT-2 3 3 0.50% KT-3 3 4 0.75% KT-4 3 5 1.00% KT-5 3
Pada  tabel  1  menunjukkan  bahwa  jumlah benda  uji  yang  di  gunakan  adalah  15  buah dengan  pembagian  pada  masing-masing sampel 3 buah untuk setiap variasi serat pada pengujian  kuat  tekan  beton.  Pengujian
dilakukan  pada  saat  umur  beton  telah mencapai 28 hari. Kode sampel untuk benda uji  berbentuk  silinder  yaitu  KT-1  sampai dengan KT-5.
Tabel 2. Jumlah dan kode benda uji kuat tarik lentur
No. Variasi serat fiber Kode benda uji Umur beton (28 hari) Jumlah (huah) 1 0% TL-1 3
15
2 0.25% TL-2 3 3 0.50% TL-3 3 4 0.75% TL-4 3 5 1.00% TL-5 3
Pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa  jumlah benda  uji  yang  di  gunakan  adalah  15  buah dengan pembagian pada setiap sampel 3 buah diberikan  variasi  serat  yang  berbeda  pada pengujian kuat tarik lentur beton. Pengujian
dilakukan  pada  saat  umur  beton  telah mencapai 28 hari. Kode sampel untuk benda uji  berbentuk  balok  yaitu  TL-1  sampai dengan TL-5.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil Pemeriksaan
Material  campuran  beton  terdiri  atas material  agregat  kasar,  semen,  air, agregat  halus,  Serat  fiber polypropylene dan  polimer  resin polyester. Sebelum dilakukan  perhitungan  perbandingan campuran  bahan-bahan  penyusun  beton sesuai dengan mutu beton yang diinginkan, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan karakteristik material beton sehingga dapat memenuhi persyaratan.  Lalu  dilakukan  pembuatan benda uji beton, perawatan dan pengujian kuat  tekan  dan  kuat  Tarik  lentur  pada benda uji.
Tabel 3. Hasil pemeriksaan agregat kasar No. Karakteristik pemeriksaan agregat kasar
Hasil Spesifikasi 1. Modulus Kehalusan 6.955 6.0 – 7.1 2. Kadar Air 0.960 % - 3. Berat Volume 1.429 Kg/ltr 1.2-1.75Kg/ltr 4. Spesific Gravity 2.580 2.4 - 2.9 5. Absorbsi 1.720 % ≤ 3 % 6. Kadar Lumpur 0.402 % ≤ 1 % 7. Keausan 23.290 % ≤ 40 % Sumber: Hasil Pengujian Agregat  kasar    yang  digunakan  berasal dari PT. ARBA TRITAMA, Malino, Kab Gowa.  Pada tabel 3 menunjukkan bahwa
hasil  dari  sejumlah  penelitian  terhadap material  agregat  kasar  yang  telah  lolos spesifikasi standar pengujian. Tabel 4. Hasil pemeriksaan agregat halus
No. Karakteristik pemeriksaan agregat halus
Hasil Spesifikasi 1. Modulus Kehalusan 2.763 2.3 – 3.1 2. Kadar Air 1.580 % - 3. Berat Volume 1.580 Kg/ltr 1.2–1.75Kg/ltr 4. Specific Gravity 2.680 2.4 - 2.9 5. Absorbsi 0.810 % ≤ 3 % 6. Kadar Lumpur 3 % ≤ 5 % 7. Kadar Organik Warna Bening Kekuningan Standar Warna
Sumber: Hasil pengujian
Agregat  halus    yang  digunakan  berasal dari PT. ARBA TRITAMA, Malino, Kab Gowa.  Pada tabel 4 menunjukkan bahwa hasil  dari  sejumlah  penelitian    terhadap material  agregat  halus  yang  telah  lolos spesifikasi standar pengujian.

## Tabel 5. Hasil pemeriksaan semen
No. Karakteristik semen Hasil Spesifikasi 1. Berat Jenis 3.1 3.05 – 3.25 2. Kehalusan # No.100 7 % 10 % 3. Kehalusan # No.200 9 % 10 % 4. Berat Volume 1.236 1.1 - 1.4 Kg/ltr 5. Konsistensi Normal 25.6 10 ± 1% 6. Waktu Ikat Awal 24 mm 25 ± 1 mm 7. Waktu Ikat Akhir 0 mm 25 ± 1 mm Sumber: Hasil pengujian
Semen  yang  digunakan  adalah  semen tonasa  tipe  PCC (Portland  Composite Cement) .  Pada  tabel  5  menunjukkan bahwa  hasil  dari  sejumlah  penelitian terhadap  semen  yang  telah  lolos spesifikasi standar pengujian.

## 3.2  Hasil  Mix  Design  ACI  (American Concrete Institute)
Perencanaan campuran dalam pembuatan beton  dengan  bahan  tambah  serat  fiber
polyprophilene dan  polimer polyester
dilakukan  setelah  semua  data  dari  hasil
pemeriksaan karakteristik mengenai agregat  halus,  agregat  kasar  dan  semen diperoleh.
Tabel  6. Komposisi  campuran  beton  untuk  setiap  1  m 3 beton  berdasarkan  variasi  serat  fiber polyprophilene
Variasi serat (%) Agregat kasar (Kg) Agregat halus (Kg) Semen (Kg) Serat (Kg) Air (Kg) 0.00 943,583 761,128 429,443 0 182,455 0.25 941,224 759,225 342,481 5,792 181,999 0.50 938,865 757,322 341,407 11,583 181,543 0.75 936,542 755,420 340,334 17,375 181,087 1.00 934,218 753,517 339,260 23,166 180,630
Pada  tabel  6  menunjukkan  komposisi bahan  material  penyusun  beton  normal hingga  beton  polimer  berserat  untuk setiap  1  m 3 .  Komposisi  serat  yaitu  0%,
0.25%,  0.50,  0.75%,  dan  1%  dari  total volume beton serta penambahan polimer sebesar  20%  dari  total  volume  semen untuk setiap komposisi serat.
Tabel 7. Kebutuhan material beton untuk trial mix faktor kehilangan 10 % pada benda uji silider
No. Variasi serat (%) Jumlah benda uji Agregat kasar (Kg) Agregat halus (Kg) Semen (Kg) Air (Kg) 1. 0.00 3 16.499 13.309 7.509 3.190 2. 0.25 3 16.458 13.279 5.989 3.182 3. 0.50 3 16.417 13.242 5.970 3.174 4. 0.75 3 16.376 13.209 5.951 3.166 5. 1.00 3 16.334 13.176 5.932 3.158
Pada  tabel  7  menunjukkan  komposisi bahan  material  penyusun  beton  normal hingga  beton  polimer  berserat  untuk setiap  volume  benda  uji  (3  buah). Komposisi  serat  yaitu  0%,  0.25%,  0.50, 0.75%,  dan  1%  dari  total  volume  beton serta  penambahan  polimer  sebesar  20% dari  total  volume  semen  untuk  setiap komposisi serat.
Tabel 8. Kebutuhan material beton untuk trial mix faktor kehilangan 10 % pada benda uji balok
No. Variasi serat (%) Jumlah benda uji Agregat kasar (Kg) Agregat halus (Kg) Semen (Kg) Air (Kg) 1. 0.00 3 42.037 33.908 19.132 8.128 2. 0.25 3 41.932 33.823 15.258 8.108 3. 0.50 3 41.826 33.739 15.210 8.088 4. 0.75 3 41.721 33.654 15.162 8.067 5. 1.00 3 41.616 33.569 15.114 8.047
Pada  tabel  7  menunjukkan  komposisi bahan  material  penyusun  beton  normal hingga  beton  polimer  berserat  untuk setiap  volume  benda  uji  (3  buah). Komposisi  serat  yaitu  0%,  0.25%,  0.50,
0.75%, dan 1% dari total volume beton. Serta  penambahan  polimer  sebesar  20% dari  total  volume  semen  untuk  setiap komposisi serat.

## 3.3 Hasil Pengujian Kuat Tekan
Kuat  tekan  beton  menggunakan  serat fiber  polyprophilene  dan  polimer  resin
polyester dipengaruhi  oleh  kebutuhan serat  berdasarkan  tiap  variasi  serat  yang digunakan  dan  20%  resin polyester terhadap  volume  beton  yang  telah dientukan.
Tabel. 9 Hasil kuat tekan beton umur 28 Hari
Kode benda uji Hasil pengujian Kuat tekan rata- rata (MPa) Slump (mm) Beban hancur (N) Kuat tekan (MPa) 1.SF-0.00% 25-50 546930 30.97 30.84 2.SF-0.00% 25-50 538983 30.52 3.SF-0.00% 25-50 547990 31.03 4.SF-0.25% 25-50 582957 33.01 33.31 5.SF-0.25% 25-50 594965 33.69 6.SF-0.25% 25-50 587901 33.29 7.SF-0.50% 25-50 602912 34.14 34.36 8.SF-0.50% 25-50 599910 33.97 9.SF-0.50% 25-50 617923 34.99 10.SF-0.75% 25-50 631875 35.78 35.78 11.SF-0.75% 25-50 647945 36.69 12.SF-0.75% 25-50 615981 34.88 13.SF-1.00% 25-50 496952 28.14 28.19 14.SF-1.00% 25-50 484944 27.46 15.SF-1.00% 25-50 511963 28.99
Sumber:  Hasil penelitian
Tabel diatas menunjukkan bahwasanya pada penambahan serat cenderung mengalami peningkatan kekuatan pada saat penambahan serat dari 0% sampai 0.75%, dan terjadi penurunan kekuatan pada penambahan serat diatas 0.75%.
Gambar 1 . Grafik hubungan kuat tekan dengan variasi serat fiber polyprophilene
Pada  grafik,  menunjukkan  hubungan antara  kuat  tekan  dan  persensentase serat fiber. Pengaruh serat fiber dalam penggunaan  beton  terhadap  kuat tekan beton itu cenderung menunjukkan pengaruh yang bersifat polinominal  berderajat  2  atau  biasa juga disebut bahwa pengaruhnya bila dinyatakan
dalam pernyataan matematis  itu  pengaruhnya  bersifat parabolik.  Pada  grafik  menunjukkan nilai optimum yang diperoleh sebesar 0.47%  yang  menghasilkan  kekuatan maksimum sebesar 35.33 MPa.
30,84 33,31
34,36
35,78
28,19
y = -22,571x2 + 21,439x + 30,241 R² = 0,792 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 0,25 0,5 0,75 1 K ua t T ek a n (M P a ) Persentase Serat fiber polyprophilene
3.4    Hasil  Pengujian  Kuat  Tarik Lentur
Kuat  tarik  lentur  beton  menggunakan serat  fiber polyprophilene dan  polimer resin polyester dipengaruhi oleh kebutuhan serat berdasarkan tiap variasi serat  yang  digunakan  dan  20%  resin polyester terhadap  volume  beton  yang telah dientukan.
Tabel. 10 Hasil kuat tarik lentur  beton umur 28 hari.
Kode benda uji Hasil pengujian Kuat tarik lentur rata-rata (MPa) Slump (mm) Beban hancur (N) Kuat tarik lentur (MPa) 1.LT-0.00% 25-50 27000 3.84 4.314 2.LT-0.00% 25-50 26500 3.77 3.LT-0.00% 25-50 25500 3.63 4.LT-0.25% 25-50 39000 5.55 4.517 5.LT-0.25% 25-50 32000 4.55 6.LT-0.25% 25-50 36500 5.19 7.LT-0.50% 25-50 45500 6.47 4.725 8.LT-0.50% 25-50 42500 6.04 9.LT-0.50% 25-50 48000 6.83 10.LT-0.75% 25-50 65500 9.32 5.187 11.LT-0.75% 25-50 68500 8.32 12.LT-0.75% 25-50 62500 8.89 13.LT-1.00% 25-50 32000 4.55 4.057 14.LT-1.00% 25-50 29000 4.12 15.LT-1.00% 25-50 21000 3.89 Sumber:  Hasil Penelitian
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwasanya pada  penambahan  serat  cenderung mengalami  peningkatan  kekuatan  pada
saat
penambahan  serat  dari  0%  sampai 0.75%,  dan  terjadi  penurunan  kekuatan pada penambahan serat diatas 0.75%.
Gambar 2 . Grafik hubungan kuat tarik lentur dengan variasi serat fiber polyprophilene
Pada  grafik  menunjukkan  hubungan  antara  kuat  tarik  lentur  dan  persentase  serat  fiber. Pengaruh serat fiber dalam penggunaan beton terhadap kuat tarik lentur beton itu cenderung menunjukkan  pengaruh  yang  bersifat  polinominal  berderajat  2  atau  biasa  juga  disebut bahwa pengaruhnya bila dinyatakan dalam pernyataan matematis itu pengaruhnya bersifat parabolik.  Pada  grafik  menunjukkan  nilai  optimum  yang  diperoleh  sebesar  0.51%  yang menghasilkan kekuatan sebesar 4.90 MPa.
4,314
4,517 4,725 5,187 4,057 y = -2,757x 2 + 2,819x + 4,184 R² = 0,568 0 1 2 3 4 5 6 K ua t T a rik L ent ur
(M P a ) Persentase Serat fiber Polyprophilene
4.  Penutup
4.1. Kesimpulan
Dari  hasil  pengujian,  analisis  data,  dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:
1. Konstribusi  serat fiber dan  polimer sebesar  20%  terhadap  sifat  –  sifat mekanik  beton  terhadap  kuat  tekan beton memberikan konstribusi positif pada penambahan serat fiber sampai dengan 0.47% terjadi kenaikan nilai kuat tekan, sebaliknya  dengan  penambahan diatas 0.47% terjadi penurunan nilai kuat  tekan.  Sedangkan  konstribusi serat fiber dan polimer terhadap kuat tarik lentur memberikan konstribusi sampai dengan 0.51%.
2. Dengan persentase optimum 0.47% dapat  menghasilkan  kuat  tekan beton  yang  maksimum  sebesar 35.33 MPa dan persentase optimum 0.51%  dapat  menghasilkan  kuat tarik lentur sebesar 4.90 Mpa.

## 4.2. Saran
1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai  sifat  mekanik  beton seperti modulus elastisitas, hubungan  tegangan  dan  regangan dan  lain-lain.  Demikian  pula terhadap sifat fisik seperti porositas,  permeabilitas,  dan  lain- lain. 2. Penggunaan jenis serat lain dengan tambahan  zat addictive berupa polimer resin epoxy. 3. Perlunya ketelitian dalam pengerjaan campuran beton.

## Daftar Pustaka
Amri, Sjafei. 2005 . Teknologi Beton A – Z ,  Jakarta  :  Yayasan  Jhon  Hi-Tech Idetama.
Antono,  A.  1995. Teknologi  Beton ,
Penerbit  Universitas  Atma  Jaya,
Yogyakarta. Balaguru, Perumalsamy N., Shah, Surendra P., 1992. Fiber Reinforced Cement Composies : Express Consent. Gornale  Avinash,  S  Ibrahim  Quadri, Smehmood Quadri, Syed Md Akram Ali, 2012. Strengh Aspects  of  Glass  Fibre  Reinforced Concrete.
Hemalatha  s.,  Dr.A.Leema  Rose . 2016 . An Experimental Study On  Glass Fibre Reinforced Conrete. Momtazil,  Ali  Sadr,  Reza  Kohani Khoshkbijari, Sadaf Sabagh Mogharab. 2015. Polymers i Concrete :  Applications and Specfications. Mulyono,  T.  (2003). Teknologi  Beton. Jakarta: Penerbit Andi. N Benzannache, Bezazi A., Bouchelaghem  H.,  Boumaaza  M., Scarpa, Amziane.   2018. Effects of adding sisal and glass   fibers on the mechanical  behaviour of
concrete   polymer. Praveen  Durisetti,  M.Rajshekar  Reddy, K.  Mythili.  2015. Experimental Study On   The Compressive Strength Of Glass   Fibre Concrete.
SNI  1974  :  2012. Cara  uji  kuat  tekan beton dengan benda uji silinder.
SNI  4431  :  2011. Cara  uji  kuat  lentur beton dengan dua titik pembebanan . SNI  7656  :  2012. Tata  cara  pemilihan campuran  untuk  beton  normal, beton berat dan beton massa. Sulaiman Novan Achmad. 2017. ” Pengaruh Penambahan Persentase Benang Gelasan Terhadap  Kuat Tarik Belah Beton” . Balikpapan : Politeknik Negeri Balikpapan. Tim  Laboratorium  Struktur  dan  Bahan Prodi Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia.2017. Pedoman Pelaksanaan Praktikum Laboratorium Struktur dan Bahan. Makassar :Universitas Muslim Indonesia.